233 



oxyd. — Die Zusammensetzung des bei 160° Cei.s. getrockneten Minerals ist 



demnach, auf 100°/ o berechnet, folgende: 



Verlust beim Glühen 



(Wasser und Organisches) . 4,558 



Kieselsäure 50,099 



Magnesia 35,844 



Kalkerde 3,862 



Eisenoxyd 0,021 



Thonerde . 5,616 



100,000. 



Demnach ist der Melopsit ein Magnesiasilicat mit nur geringem Thon- 

 erde Gehalt. 



W. Mixter: über Willem it. (Silliman, American Journal XLVI, 

 No. 137, p. 230 — 231.) Das Mineral findet sich auf den bekannten Gängen 

 von Rolhzinkerz und Franklinit, Mine Hill und Stirling Hill, Sussex County 

 in New Yersey; es wurde bereits öfter, aber mit verschiedenen Resultaten 

 analysirt, in Folge der verschiedenen Stufen der ömwandelung, die dasselbe 

 erleidet. Mixtkr suchte sich bei einem Besuch der Localität möglichst fri- 

 sches Material zu verschaffen. Es kommen besonders zwei Abänderungen 

 vor, nämlich: 1) Apfelgrüner Willemit; bricht in ansehnlichen Massen im Ge- 

 menge mit Rothzinkerz, Franklinit und Kalkspalh. H. — 5,5. G. == 4,16. 

 2) Honiggelber Willemit. Diese Abfinderungen werden in Krystallen der be- 

 kannten Form getroffen, in einem sehr krystallinischen Kalkstein, auch ver- 

 gesellschaftet mit Rothzinkerz und Franklinit. Das zur Analyse bestimmte 

 Exemplar, von honiggelber Farbe und nahezu durchsichtig, bildete den in- 

 neren Theil eines grossen Krystalls , der aussen von gelblicher bis fleisch- 

 rother Farbe war. H. — 5,5. G. =4,11. Mittel mehrerer Analysen beider 

 Varietäten : 



Apfelgrüner Honiggelber 

 Willemit. Willemit. 



Kieselsäure 27,40 ...... 27,92 



Zinkoxyd 66,83 57,83 



Manganoxydul .... 5,73 12,59 



Eisenoxydul . ... 0,0ft 0,62 



Magnesia Spur 1,14 



Glühverlust 0,18 0,28 



100,20 100,38. 



W. Mixter: über Tephroit. (A. a. 0. p. 231—232.) Kommt in an- 

 sehnlicher Menge an dem erstgenannten Fundort, Mine Hill, vor, häufig Theil- 

 chen von Rothzinkerz enthaltend. Zeigt bald eine sehr deutliche Spallbar- 

 keit nach einer Richtung, bald gar keine. H. = 5,5. G. = 4. Farbe asch- 

 grau. Schmilzt weit leichter als der Willemit zu schwarzem Glas. Mittel 

 aus zwei Analysen: 



